472 Dritter Abschnitt. Die Kautschukgruppe. 



Februar in den friihen Morgenstunden. Die Abscheidung des Kautschuks 

 aus der Milch erfolgt in verschiedener Weise. Die vorziiglichste, in Para 

 noch heute gebrauchte Melhode besteht darin, daB man den Latex auf 

 Formen eintrocknen laBt. Friiher benutzte man Tonformen, denen die 

 Gestalt von verscbiedenen Gebrauchsgegenstanden (Schuhen, Flaschen) 

 gegeben war. Jetzt wird meistens in das mil Milchsaft gefullte Sammel- 

 gefaB (eine 10 12 1 fassende, groBere Blechkanne, Balde genannt) ein 

 mil Ton bestrichener Spaten (Ruder) eingetaucht oder der Latex auf die 

 mit einem Stiele versehene .Forma (eine Holzscheibe) mittelst eines Luffels 

 gegossen und die auf dem Spaten bezw. der Holzscheibe haftende Milch 

 iiber einem stark rauchenden Feuer unter f or tw ah rend em Hin- und Her- 

 drehen getrocknet, so daB die diinne Latex-Schicht gleichmaBig koaguliert. 

 Zur Unterhaltung des Feuers werden die Fruchte verschiedener Palmen- 

 arten: Attalea speciosa Mart. (Urukuri), Ma.rinuliana regia Mart. 

 (Tukuma), Orbignya Mart/ana Barb, oder die Schalen der Brasilniisse 

 ( Bertholletia excelsa) verwendet. 1st die Schichte trocken, wird neuer- 

 dings Latex aufgetragen und die Operation so lange wiederholt, bis der 

 Kautschuk-Biskuit oder Kautschuk-Ballen die gewiinschte Dicke und 

 GroBe erreicht hat. Frische Biskuits haben eine Dicke von 10 12cm, 

 verschmalern sich aber beim Austrocknen um die Halfte. Beim Koa- 

 gulieren nimmt der Kautschuk eine gelbliche Farbung an, ist aber noch 

 weich und wasserreich. Der fertige Biskuit (Plancha) wird noch einige 

 Stunden an der Sonne getrocknet, dann auf der einen Seite aufgeschnitten 

 und von dem Holze abgenommen. Gut bereitete Kautschukbrote mussen 

 eine deutliche Schichtung von \ mm Dicke auf dem Querschnitt zeigen, 

 die infolge des Riiucherns auBen braune bis schwarzbraune Farbung 

 muB nach innen heller werden und in etwa 1 cm Tiefe in eine bern- 

 steingelbe Farbung iibergehen (0. Warburg, 1. c., p. 302). 



Der auf diese Weise gewonnene Kautschuk (Island Rubber) gibt die 

 beste Qualitat ab, Para fm genannt. Die Herstellung dieses Kaut- 

 schuks, insbesondere die Koagulierung und Raucherung muB mit 

 besonderer Sorgfalt vorgenommen werden. Wird dem ganzen ProzeB 

 weniger Aufmerksamkeit geschenkt, so daB die aufgetragene Latexschicht 

 stellenweise dicker ist und das Eintrocknen ungleichmaBig erfolgt, so 

 erhalt man eine innen schwammige, schmutzige Masse, einen minder- 

 wertigen Kautschuk, die zweite Handelssorte: Para entrefm oder 

 Para grossa genannt. Die in den GefiiBen oder am Baume von selbst 

 koagulierten, mit Ton- oder Rindenstiickchen verunreinigtenMassen werden, 



daB der frische Hevea-S&ft starkcn Ammoniakgeruch bcsit.zt, diirfte nicht richtig sein, 

 da nach alien anderen Milteilungen die frisclie Kautschukmilch sich durch einen an- 

 genehmen, siiBem Halim nicht unahnlichen Geschmack und Geruch auszeichnen soil. 

 0. Warburg, 1. c., p. 277. 



